igo . ACADÉMIE DES SCIENCES. 



tonte en un temps très court, nous avons pu faire de nouvelles recherches 

 sur ce sujet. 



Si l'on place 5oo^ de fer de Suède en petits fragments, dans un creuset 

 de magnésie cylindrique et que l'on chauffe rapidement le métal au four 

 électrique de façon à l'amener à l'état de fusion complète, puis que l'on 

 vienne à retirer le creuset et qu'on le laisse refroidir à l'air, le culot métal- 

 lique 8e creuse et se solidifie, sans que rien sorte île l'intérieur ('). 



Répétons la même expérience avec le même poids de fer ailditionné de 

 charbon de sucre et placé dans un creuset de graphite cylindrique, bon 

 conducteur de la chaleur, de même forme que le creuset de magnésie 

 employé précédemment. Nous avons chauffé ce fer pendant î minutes 

 avec un courant de 6oo*™p sous no™'**, de façon à obtenir la fonte la 

 plus simple, celle qui ne renferme que du fer et du carbone. Nous sortons 

 alors du four électrique le creuset qui contient la fonte liquide, nous le 

 plaçons sur une plaque métallique et nous le laissons refroidir lentement 

 à l'air en évitant toute vibration. Dans ces conditions, le métal reste liquide 

 un certain temps, quelques bulles de gaz viennent se dégager à la surface, 

 puis il commence bientôt à se solidifier. Il se produit tout d'abord une 

 couche métallique solide et bien horizontale. Mais, peu d'instants après, 

 par un point de moindre résistance, on \oil sortir une certaine quantité de 

 métal encore liquide qui est chassée par la pression intérieure. Tantôt cette 

 sortie du métal liquide se produit en une fois, tantôt elle se produit par 

 deux poussées successives. La figure i représente la surface d'un cuU)t lie 

 fonte après sortie du métal dans ces dernières conditions. En même temps, 

 si l'on examine la partie inférieure du culot de fonte, on remarque qu'elle 

 a épousé, dans ses moindres sinuosités, la surface intérieure du creuset. 



Nous avons souvent répété celte double expérience; elle nous a toujours 

 donné les mêmes résultats. 



Mais on peut penser que cette sortie du métal est due à l'expansion des 

 gaz en solution dans le liquide, gaz qui se dégagent au moment de la soli- 

 dification. 



Nous ferons remarquer à ce sujet que la surface du métal repoussé en 

 dehors du culot, est absolument lisse et qu'elle ne présente aucune trace 

 d'un rochage semblable à celui de l'argent. De plus, si nous scions le culot 



( * ) Dans un creuset de magnésie, le fer fondu ne mouille pas la paroi ; au contraire, 

 dans un creuset de graphite, la fonte en fusion mouille le carbone et séléve légè- 

 rement sur les boids par capillarité. 



